— 693 — 



III. KFl — K3PO4. 



Il punto di solidificazione del fluoniro viene abbassato per aggiunta 

 dell ortofosfato. La curva di cristallizzazione primaria dal punto di fusione 

 del fluoruro, 855°, scende a 766° a circa 20 Vo raol. K3 PO4 ; da questa tem- 

 peratura sale alla temperatura di solidificazione dell'ortofo sfato, 1340°. 



Le miscele da 0 a 60 "/o mol- K3 PO.) vennero tutte fuse in crogiuolo 

 di platino in forno a resistenza di filo di nichel; le miscele piti ricche in 

 ortofosfato richiedevano per la fusione una temperatura superiore a quella 

 che si può raggiungere con il forno a nichel; per le miscele a 70-80 Vo 

 mol. K3 PO4 essa venne ottenuta con un forno Heraeus a resistenza di pla- 

 tino : per le miscele di contenuto superiore a 80 "/o non fu stimato oppor- 

 tuno di raggiungere la fusione stante le forti perdite di fluoruro : nella massa 

 pastosa venne immersa la pila termoelettrica per seguire il raffreddamento 

 da 1200° in giù. 



Anche per le miscele al 60. 70, 80 */o, parte del fluoruro volatilizza, ma 

 in quantità non troppo considerevole. 



Tabella 3^. 



"lo molecolare 



"lo in peso 



Inizio 

 di 



cristallizzazione 



Arresto 



eutettico 



Arresto eutettico 



Temperatura 



Durata 

 per 15 gr. 



Temperatura 



Durata 

 per 15 gr. 



0 



0 



855° 











5 



IH, 10 



838 



766" 



50" 







10 



28.86 



815 



766 



80 







15 



39,18 



804 



767 



140 



700" 



10" 



20 



47.72 



? 



766 



240 



700 



20 



25 



54.90 



808 



766 



180 



700 



80 



30 



61,02 



844 



764 



140 



700 



30 



40 



70,88 



950 



759 



100 



700 



40 



50 



78,50 



1030 



757 



80 



700 



40 



60 



84,56 



1090 



754 



70 



700 



50 



70 



89.53 



1144 



757 



40 



700 



50 



80 



93,59 



1198 



756 



30 



700 



50 



90 



97,05 



? 



754 



10 



700 



20 



100 



100,00 



1340 











Tutte le miscele mostrano un arresto eutettico alla temperatura minima 

 di cristallizzazione primaria. 



\ 



